( 528 ) 



c On constate la presence de ces bulles dans les lingots 

 de platine en elevant suffisamment leur temperature. En 



chauffant, a l'aide d'un chalumeau alimente par le gaz 



oxhydrique, un lingot bulleux,on voit, des que la tempe- 

 rature est pres du point de fusion du metal, sa surface 

 s'elever et produire un veritable soulevement \h ou les 

 bulles existent. Les parlies soulevees persistent apres 

 refroidissement... d 



Le platine pur au point de vue chimique est done 

 improprea la determination des poids specifiques, e'esten 



quelque sorte une eponge & cavites plus ou moins grandes. 



11 n'y a done rien d'etonnant que les physiciens aient 

 obtenu, pour exprimer sa densite, des nombres compris 

 entre 16,7521 (Brisson) et 23,545! (Cloud). MM. Broch, 

 S.-C. Deville et Slas se sont efforces de combler complete- 

 ment, par Taction combinee d'une frappe h outrance et 

 d'un recuit, les cavites du platine coule avant d'en prendre 

 le poids specifique. La frappe fut exercee a l'aide d'un 

 balancier k medailles dont la force a chaque coup est 

 evaluee k 30000*. 



Voici les resultats obtenus pour qualre disques de pla- 

 tine provenant de quatre preparations differentes : 



I. 



II. 



Hi. 



IV. 



Disques bruldefonle. . . 21.4484 21.4366 21.0943 21.2180 

 Apres frappe a outrance . 21 .4635 21 .4412 21 .4400 21 .4328 



Apres recuit et nouvelle 



frappe 21.4417 21.4462 21.4437 21.4637 



Apr6s recuit au point de 



fusion de Tor et frappe . 



21.4388 21.4489 



On deduit facilement de 1& que la moyenne des diffe- 



